902 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



d'un refroidissement lent (8o° à l'heure), ce qui a amené la transformation 

 complète du carbone en graphite. On y a découpé alors des plaquettes 

 de i5 mm d'épaisseur, qui ont servi aux essais, effectués suivant la technique 

 précédemment indiquée par l'un de nous pour la détermination de la 

 solubilité du graphite dans le fer ('), savoir : chauffage prolongé à une 

 température déterminée suivi d'un refroidissement brusque; élimination 

 par meulage des parties superficielles oxydées et prélèvement au milieu de 

 l'échantillon de limaille sur laquelle on dosait le carbone total et le 

 carbone graphiloïde, la différence de ces deux chiffres donnant le carbone 

 dissous. 

 Les résultats ainsi obtenus sont résumés dans le Tableau suivant : 



Conditions de chauffage. 

 600° pendant:»' 50. 700° pendant 2*3». H00"pendant 1 K 30. 000» pendant 1 1 '. 1000" pendant 1 h . 



C. C. C. C. C. Graphite 



total. Graphite, total. Graphite, total. Graphite, total. Graphite, total. 



1,93 1,89 2,o3 1,96 1,98 i,3g 1,88 ',09 2,o3 0,87 0,87 0,91 



1,89 1,90 1,93 1,87 1,9.3 1,92 i,85 1,18 1,82 0,96 1,00 0,79 



2.04 2,09 2,1 5 2,07 2,12 i,83 2,09 1,93 2,o3 1,28 i,34 1,37 

 2,if> 2,o5 2,1 3 1,90 2,09 2,o3 2,1 4 2,20 2,12 i,74 1,60 1,78 



2.05 1,97 2,01 1,98 1,98 1,91 2,04 i,88 1,97 1,67 1,77 1,78 



En tenant compte du degré de précision des expériences, on peut déduire 

 de ces chiffres les valeurs'probables des solubilités indiquées ci-dessous : 



Températures. 



Teneurs ~ — ~"""~^ — —■—■■■"■"■ 



en silicium. 600°. 700". 800°. 900°. 1080°. 



', 23 O O 0,() 0,8 1,1 



3,l6 OOO 0,7 0,9 



4,22 OOO 0,2 0,7 



5,84 O O O O 0,3 



6.77 OOOO 0,2 



Ces résultats ont été contrôlés, d'une part, par des essais colorimétriques 

 Eggertz; d'autre part, par des essais de dureté sur les échantillons trempés. 



Les essais Eggertz ne permettent pas de déterminer les teneurs réelles 

 en carbone sur des échantillons trempés, comme l'a montré depuis long- 

 temps M. A. Carnot, mais ils donnent cependant une indication qualitative 



(') G. Charpy, Sur la solubilité du graphite dans le fer {Comptes rendus, t. 145, 

 1907. p. 1277). 



